SÉANCE DU lO JUIN 1912. iSpJ 



la température de 225°; à cette température, la portion de l'alliage restée liquide, qui 

 contient 87 parties de plomb pour i3 d'antimoine, se solifie entièrement en donnant 

 un enchevêtrement très fin de cristaux des deux métaux. Ce dernier alliage à point 

 de fusion minimum et température de solidification constante est ce qu'on appelle un 

 alliage eulectiqiie. Après solidification complète, l'alliage à poids égaux des deux 

 métaux est donc constitué par de gros cristaux de première consolidation formant 

 un réseau continu, dans lequel se trouvent enfermés des canaux remplis de l'alliage 

 eutectique. 



Aux températures intermédiaires entre le point de solidification commençante et 

 celui de solidification du mélange eutecti(|ue. l'alliage préienle une consistance plus 

 ou moins plastique ; il est constitué par des cristaux d'antimoine baignés dans une 

 partie encoie liquide. 11. Bessemer avait utilisé la plasticité de ces alliages à demi 

 solidifiés pour obtenir par compression des empreintes de médailles d'une très grande 



finesse. 



J'ai songé à utiliser d'une façon différente cette hétérogénéité des alliages 

 à demi fondus, en expulsant la partie restée liquide par la pression d'un 

 gaz non oxydant comme l'acide carbonique, par celle d'un licjuide comme 

 l'Iuiiie ou, mieux encore, par l'action de la force centrifuge. J'obtiens ainsi 

 un métal poreux dans lequel le volume des vides dépend à la fois de la 

 proportion relative des métaux dans Falliage initial et de la température 

 (le la masse au moment de l'élitnination des parties liquides; la proportion 

 d'antimoine en excès dissous dans l'alliage eutectique croit, en effet, jusqu'au 

 point de fusion complète. Le volume des vides ne doit pas être trop consi- 

 dérable, si l'on veut que la masse poreuse conserve une solidité convenable. 



La figure i représente au grossissement de 5o diamètres la structure de 

 cet antimoine poreux; on voit encore dans certaines régions les canaux 

 sé[nirant les cristaux d'antimoine remplis par l'alliage eutectique; l'action 

 de la force centrifuge n'a pas été prolongée assez longtemps pour expulser 

 la totalité de la partie liquide. 



En employant, au contraire, un alliage renfermant plus de plomb que 

 l'cutectique : 90 de plomb pour ro d'antimoine, par exemple, on obtient 

 de la même façon du plomb poreux. Avec les alliages de plomb et d'étain 

 renfermant 80 parties d'étain pour 20 de plomb, on obtiendra de l'étain 

 poreux {^fig. 2). Dans l'échantillon d'étain représenté ici, la totalité de la 

 partie liquide a été expulsée des canaux existants entre les cristaux du 

 métal en excès. 



La réalisation de ce procédé est évidemment d'autant [)lus coiupliquée 

 (pi'on veut l'appliquer à des alliages à points de fusion |ilus élevés. On peut 

 cependant préparer par un procédé détourné les métaux peu fusibles à 



